DE LA SILICE ET DE l' ALUMINE. SgS 



positif sature une portion de la potasse qui s'y trouve, d'où 

 résulte la précipitation de la silice, qui était combinée avec 

 la potasse ; cette précipitation donne de la silice d'autant pins 

 gélatineuse qu'il se trouve une plus forte proportion de ses- 

 quicarbonate dans la dissolution. L'alcool donne lieu à des 

 effets semblables, probablement en raison des effets secon- 

 daires produits. 



La silice obtenue électrolytiquement possède les propriétés 

 physiques et chimiques suivantes : Desséchée dans l'air, 

 à une douce chaleur ou dans le vide, elle raye le verre sur 

 lequel on la frotte avec une lame mince de platine. Elle se 

 fendille en se desséchant, à cause de sa grande porosité, 

 tandis que de petites masses de cette substance restent en- 

 tières et translucides en les conservant dans l'eau. 



Quand elle est sèche, elle est opaque et d'un blanc lai- 

 teux ; mais, aussitôt qu'on la projette dans l'eau, l'air inter- 

 posé dans les interstices se dégage et est remplacé par ce 

 liquide : la substance devient alors translucide comme une 

 belle hydrophane. Le phénomène se reproduit indéfiniment, 

 en faisant sécher la silice et la replongeant ensuite dans 

 l'eau. C'est donc une hydrophane artificielle. Plus la silice 

 est transparente, ce qui arrive quand la résistance dans le 

 circuit augmente, plus sa dureté devient grande, et elle raye 

 alors le verre avant d'avoir été desséchée. 



On a remarqué que, lorsque l'expérience dure plusieurs 

 jours, le dépôt devient plus considérable et le courant passe 

 avec plus de difficulté; le dégagement d'oxygène est alors à 

 peine sensible, tant ce gaz est divisé en bulles imperceptibles 

 qui traversent les interstices dont la masse de silice est cri- 

 blée; les parties en contact avec les parois du vase devien- 



T. xxxn. 75 



